﻿Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie. - 147 - 



Kristalle gelten läßt, die er in Anlehnung an Scacchi als die poly- 

 symmetrischen bezeichnet, während polymorphe Modifikationen nach Groth 

 wirklich verschiedene Zustände darstellen. Groth nähert sich damit dem 

 Standpunkt, den Eef. bei Abfassung seines Werkes: „Die optischen Ano- 

 malien der Kristalle" vertreten hat, Verf. aber hält diese Gruppen poly- 

 morpher und z. T. optisch anomaler Kristalle nicht auseinander. Er be- 

 schäftigt sich zunächst weiter mit Ziiik b 1 e n d e. Ihre Substanz stellt 

 €r künstlich dar aus gelöstem Zinksulfat durch Fällen mit Schwefel- 

 .ammonium in ammoniakalischer Lösung. Der schleimige Niederschlag wird 

 getrocknet und nimmt dabei ähnliche Kontraktionsrisse an wie Zinkblende, 

 die stark erhitzt und in Wasser gekühlt wird, Verf. hebt aber wenigstens 

 doch, hervor, daß seine Präparate und Zinkblende außer der chemischen 

 Zusammensetzung und der optischen Isotropie nichts gemein haben. Das 

 optische Verhalten der natürlichen Zinkblende beschreibt Verf. so , wie 

 früher der Ref. (den er aber konstant mit falschem Vornamen zitiert), 

 ebenso im wesentlichen die Veränderungen, die beim Erhitzen eintreten; 

 anders aber ist seine Erklärung der beim Erhitzen auftretenden doppel- 

 brechenden Linien. Er führt ihre Entstehung auf Einschlüsse zurück und 

 meint, daß die vollkommene Spaltbarkeit eine innere Rißbildung leicht 

 ■entstehen lasse und daß derartige Spaltbildungen leicht beim schiefen 

 Tiefengang derselben eine randliche Aufhellung um diese Risse ermög- 

 lichen. Dabei scheint aber Verf. ganz übersehen zu haben, daß jene 

 4oppelbrechenden Streifen gar nicht den Spaltrissen parallel gehen ; sie 

 verlaufen entweder normal dazu und gehen dann Oktaederflächen parallel, 

 oder sie verlaufen in bezug auf den rhombischen Umriß eines Spaltungs- 

 blättchens diagonal und gehen einer Ikositetraederfläche parallel. Die 

 chemische Prüfung der Blende von Santander hat dem Verf. einen Über- 

 fichuß an Schwefel ergeben, und zwar in heller Blende um 0,98 — l,467oi 

 in roter Blende 1,60 — 2,01 S. Das Verhalten der Blende gegen Lösungs- 

 mittel wurde in ähnlicher Weise wie früher von Doelter geprüft , als 

 Lösungsmittel aber destilliertes Wasser benutzt. Er erhielt dabei Zink- 

 sulfat und ans der Glassubstanz ausgeschiedene Kriställchen. In ähnlicher 

 Weise wurde Wurtzit untersucht. Das Ergebnis seiner Untersuchungen 

 über Blende und Wurtzit faßt Verf. wie folgt zusammen: 



1. Blende läßt sich durch Erhitzen in Wurtzit überführen. Es ergibt 

 ■sich kein Unterschied, ob die Kühlung hierbei rasch oder langsam erfolgt. 



: 2. Ob die doppelbrechenden Partien bei der Zinkblende als Einlage- 

 Tung von Wurtzit oder als Störung zu deuten sind, kann auf Grund meiner 

 Beobachtungen nicht entschieden werden. 



3. Meine Lösungsversuche von Blende und Wurtzit lieferten keine 

 Kristalle. > 



Die Belege für den dritten Satz wird man als genügend anerkennen, 

 die für den ersten nicht ; es fehlte immer noch der exakte Nachweis dafür, 

 daß Zinkblende , die durch Glühhitze doppelbrechend geworden ist , in 

 Wurtzit übergegangen sei ; die Möglichkeit einer solchen Umwandlung 

 wird nicht bestritten. - 



k* 



